( io35 ) 

 obtenir le silicium avec' tous les caractères que lui attribue Berzelius. Mais si 

 l'on choisit dans la masse les portions qui n'adhèrent pas à la nacelle, si on 

 les introduit dans un creuset, en les entourant et en les recouvrant de sel 

 marin pur et fondu, et si l'on chauffe à une température assez élevée pour 

 volatiliser la plus grande partie du chlorure alcalin, on trouve deux sortes 

 de produits qui varient suivant la température et la nature du fondant. 



» On peut d'abord reproduire le silicium graphitoïde que j'ai déjà décrit 

 et que fournit également la fonte d'aluminium; on obtient aussi le silicium 

 fondu au milieu d'une gangue qui résiste à l'action du feu : souvent alors 

 il est cristallisé. 



.» Le silicium cristallisera, pour la couleur, beaucoup d'analogie avec le 

 fer oligiste un peu irisé. Sa forme n'est pas susceptible de mesures précises, 

 parce que les faces des cristaux sont toujours courbes ; mais cette forme 

 ressemble tellement à celles du diamant, que ce rapprochement a été 

 fait tout d'abord par tous les minéralogistes auxquels je l'ai montré. 

 Le cristal un peu volumineux que j'ai l'honneur de soumettre à l'examen de 

 l'Académie, présenterait, dans l'hypothèse qu'il dépend du système régu- 

 lier, six des faces du solide à quarante-huit faces, qui est une des formes 

 du diamant. A cet état le silicium coupe le verre. 



» L'analyse des cristaux qui accompagnaient l'échantillon dont il est 

 question, m'a fourni les résultats suivants ; loo de silicium ont donné ao5 

 de silice^ et le calcul exigeait 209. La petite quantité de matière qui man- 

 quait contenait encore de la silice et du fer, mais en proportions négli- 

 geables. Ainsi le silicium, comme le charbon à côté duquel on l'a placé 

 dans la série des métalloïdes, est susceptible de prendre trois formes 

 distinctes : 



» 1°. Le silicium de Berzelius qui représente le charbon ordinaire; 



» a°. Le silicium graphitoïde qui correspond au graphite et s'obtient 

 dans les mêmes circonstances que le graphite artificiel ; 



» 3°. Le sihcium cristallisé qui est l'analogue de diamant. 



» Le silicium s'éloigne donc des métaux à tous les points de vue. 



» J'ai, en outre, l'honneur de présenter à l'Académie du silicium fondu 

 qui a été extrait de gangues diverses. Je ne puis pourtant encore préciser 

 ni la température très-élevée que j'ai dû employer dans cette expérience 

 nouvelle, ni le mode de préparation qui convient le mieux pour la réaliser à 

 coup sûr. Je dois avertir seulement que le silicium prend le fer partout où 

 il existe, même dans les vases de porcelaine commune qu'il corrode d'une 



i34.. 



